s T E i33 



petites lamellules fransparentes ; telle est la craie de Brîan- 

 çon, variété de talc qu'on ne doit point rapporter à la stéatite. 

 La stéatite diffère de la chlorite par sa cassure , et des 

 serpentines par sa moins grande dureté et par son onctuosité 

 plus forte. 



Elle est plus difficile à séparer de la lithomarge et de quel- 

 ques variétés de terres ou d'argiles à foulon , etc. 



Weisse et Stéphens pensent que la stéatite n'est qu'une 

 substance formée par certaines modifications qu'éprou- 

 veroient d'autres substances , par exemple , le feldspath et 

 le mica , et qu'on pourroit comparer , en quelque sorte , à 

 celles qui converlissent la chair en matière grasse. 



L'on a dit que la stéatite se rencontroit dans la basalte de 

 Lisbonne ; mais nous nous sommes assurés que cette préten- 

 due stéatite étoitune substance particulière. F. Céréolitbe. 

 § II.« Stéatite pagodite. 

 ( Steatîies particuUs impaîpahilihus mollis semipellucîdus , lar- 

 dites , etc. , Wall. ; Talc glaphique , Ilaiiy ; Pierre de lard , 

 Romé-de-l'Isle ; Agalmatolith , Klapr. , Karst. ; Lardite , Pe- 

 irini ; Pagodite, Nap. ; Induraled stealites , Kirw. ; Fîgurestone , 

 Thoms. , James.; Bildstein^ Wern. ; la Pierre à sculpture, 

 Broch.; Vulg., Pierre de lard de la Chine, Pierre à magot, Stéatite 

 de Chine ). Elle est beaucoup plus dure que la stéatite com- 

 mune, et cependant assez tendre pour être rayée avec l'ongle. 

 Elle est d'un gris verdâtre ou jaunâtre , ou vert-pomme ; il y 

 en a aussi de rose pâle et de rouge. Elle est tantôt compacte, 

 tantôt schisteuse. Sa cassure est écailleuse ; elle est un peu 

 translucide sur les bords. Sa raclure donne une surface lui- 

 sante ; sa poussière est blanche. On la brise aisément. Sa 

 pesanteur spécifique est de 2,617, selon Kirwan, et de 2,78 

 ou de 2,8i5 , d'après Klaproth. 



Elle est infusible au chalumeau. Il en existe plusieurs ana- 

 lyses que voici : 



(,) (2) (3) (4) (5) (6) 



Silice. ..... 56 55 5i,5 54 62 54,5o 



Alumine .... 29 3o 32,5 36 24 34 



Magnésie ...00 o 0,75 o,5o o 



Chaux ..... 2 1,75 3 o 1 o 



Potasse .... 7 6,25 600 6,25 



Fer I 1 1,75 o o 0,75 



Eau 5 5,5o 5,i3 5, 5 10 4 



Manganèse . . o trace 1,2 



La première est l'analyse d'une variété jaunâtre par 

 M. Vauquelin ; le n." 2 d'une variété également jaunâtre par 

 John ; le n.° 3 , l'analyse par John de la variété rouge ; le 



